über den Saigerhüttenprozejs , 49 



am Pickschiefer hangen bleibt, ferner von Kupferoxyd, von Kupfer- 

 oxydul und von Bleioxyd. Das Kupferoxyd ist der überwiegendste Ge- 

 menetheil und beträgt 60 bis 70 Prozent. Ganz reiner Pickscliiefer, 

 welcher beim Ablöschen des Darrlings im Wasser von selbst abfallt, 

 besteht fast ganz aus Kupferoxyd. 



Die Zusammensetzung des Darrostes nähert sich im Allgemeinen 

 der eines Silikats , dessen Basen Bleioxyd und Kupferoxydul , nebst et- 

 was Thonerde und Eisenoxydul sind. Er würde eine Verbindung von 

 Bleioxyd mit Kupferoxydul seyn, wenn das in den Darrgassen herab- 

 schmelzende oxydirte Metallgemisch, nicht den Lehm oder Thon, woraus 

 die Ofensohle und Bänke aufgeführt werden, auflösete. Von der ver- 

 änderlichen Beschaffenheit dieses Materials wird also auch die Verunrei- 

 nigung der Metalloxyde im Darrost abhängig seyn. 



Um einen vollständigen Aufschlufs über den Vorgang beim Darr- 

 prozefs zu erhalten, mufste nothwendig ausgemittelt werden, wie sich 

 Kupfer und Bleioxyd, so wie Kupferoxyd und Blei, in verschlossenen 

 Thontiegeln, ohne Zutritt von Kohle, beim Zusammenschmelzen verhal- 

 ten würden. Die Versuche welche ich bei sehr abgeänderten Verhält- 

 nissen des Kupfers zum Bleioxyd , so wie des Kupferoxyds zum Blei 

 angestellt habe, gaben mir das Resultat, dafs Blei und Kupferoxyd, so 

 wie Bleioxyd und Kupfer sich nach einerlei Gesetz beim Zusammen- 

 schmelzen verhalten, dafs sie sich nämlich wechselseitig in der Art zer- 

 setzen, dafs in dem entstehenden oxydirten Gemisch, das Blei sechsmal 

 so viel Sauerstoff als das Kupfer enthält und dafs diesem Gesetz gemäfs 

 die Reduktion des Kupferoxyds oder des Bleioxyds theilweise erfol- 

 gen mufs. 



Zur Untersuchung des Darrostes sind Proben angewendet worden, 

 welche im Verlauf eines ganzen Darrprozesses, vom Anfange bis zu 

 Ende desselben gesammelt wurden. Weil sich drei Hauptperioden des 

 Prozesses annehmen lassen, nämlich das Darren in den ersten acht bis 

 zehn Stunden bei geöffneten Zügen des Ofens, das Darren in den fol- 

 genden drei Ins vier Stunden bei gedämpften Zügen, und das Darren 

 in den letzten sechs bis acht Stunden, bei wieder geöffneten Zügen, so 

 wurden auch die Darrostproben von diesen drei Stadien besonders 

 Plijs. Klasse IS 24. G 



